TE 
= au baquet , on la rafraîchit avec de l'eail ^ On îaiffe 
t efioidir ce premier ciieillage ; on le répète en cette 
manière autant de fois qu'il eft néceflàire^ félon la 
grandeur de la glace qu'on fe propofe de fouffler 
■l'avant derniel' cueillage. Lorfque la matière cueillie 
■■■eû un peu froide .., on ta fouf^le à deffein de l'élar- 
:gir , & de prendre au dernier coup plus de cryftal : 
ce caeillage s'appelle la pop. Quand elle eft alTez 
froide , on la replonge encore en tournant la felle 
dans le cryftal; on la rétire en baiiTant la main dou- 
cement , afin de faire féparer le fil , & arrondir le 
cueillage ; cela fait , ori Va au baquet rafraîchir la 
canne ou felle ; le paraifonnier la prend enfuite , &: 
la porte au marbre on à la table c'eâ une plaque 
de fer de fonte, il la roule en la foufflant en même 
tems, & lui donnant la forme appellée/^amzycvz , qu'on 
voit dans nos PL 
Quelquefois la paraifon devient plus mince d^un 
■côté que de l'autre ; alors on continue à tourner 
cette partie mince fur le marbre ou fur la table qui 
la refroidit , & fouillant en même tems , l'autre par- 
tie épaiffe cède , & l'égalité fe rétablit. 
Cela fait , on va au baquet rafraîchir la feile , puis 
on la porte à l'ouvroir pour réchauffer la parailon 
égalifée ; quand elle y eft , on la tourne d'abord dou- 
cement , mais on augmente de vîtelTe àmefure qu'elle 
s'amollit. Quand la paraifon eft afl'ez chaude, on la 
retire pour la faire alonger ; fi elk eft bien lourde , 
deux ouvriers ou paraifonniers foutiennent la felle 
en l'air , & donne lieu à la paraifon de s'alonger ; on 
fouffle à mefure qu'elle s'alonge , afin de lui don- 
ner le diamètre qu'il faut , puis on la remet à l'ou- 
vroir pour la réchauffer , obfervant comme aupara- 
vant de tourner d'autant plus vite , qu'elle s'amollit 
davantage. Quand elle eft aifez chaude , on laretire , 
on achevé de l'alongerjufqu'au point convenable; on 
pofe la felle fur un tréteau; un autre ouvrier, avec un 
poinçon & un maillet, y pratique un trou.; cela fait, 
on la reporte à l'ouvroir , mais on n'en réchauffe 
' qu'environ la moitié ; quand elle eft chaude , on re- 
vient au tréteau, & un autre ouvrier, avec le procel- 
'16 , met d'abord la pointe de cet inftrument dans le 
^rou fait avec le poinçon ; on tourne la felle, & com- 
me le procello eft à reflbrt, le trou s'élargit peu-à- 
peu ; quand toute l'ouverture eft faite , on reporte 
à l'ouvroir ., on réchauffe comme auparavant , on 
revient , on monte fur la chaife ; alors un ouvrier 
avec un cifeau fend la pièce jufqu'à la moitié. On 
defcend de defius la chaife , on va au tréteau , un 
mitre ouvrier avec le pontil, l'attache à la pièce ; puis 
avec un fer trempé dans l'eau , dont on pofe le bout 
•fur la pièce , & d'oii il en tombe fur elle quelque 
goutte , prépare la féparation de la felle qui fe fait 
d'un petit coup qu'on lui donne. La pièce féparée de 
îa felle , on la porte avec le pontil à l'ouvroir , pour 
la chauffer comme auparav^int. On revient au tré- 
teau , on achevé d'ouvrir le trou avec le procello; 
tm ouvrier alors monte fur la chaife , & avec un 
cifeau on achevé de fendre. Un autre ouvrier s'ap- 
proche avec une pelle ; on pofe la pièce fur 
^cette pelle , on détache le pontil de la pièce par un 
petit coup : l'ouvrier à la pelle la prend , la porte 
■dans l'arche à applatir. 
La chaleur de l'arche commence à ramollir ; on 
.pofe la pièce fur la table à applatir, l'ouvrier prend le 
ier à applatir, c'eft une tringle de fer d'environ lo ou 
1 1 piés de long, & il renverfe un des bords de la pièce 
vers la table enfuite l'autre ; puis avec la poliffoire , 
il frotte la glace par-tout pour la rendre unie ; en- 
suite on pouffe la glace fous l'arcade , afin de la faire 
entrer fous le fourneau à recuire. A mefure qu'elle fe 
Tefroidit , on la pouffe vers le fond du fourneau; 
*C[uand elle eft encore plus froide , c'eft-à-dire , 
«gu'iln'y plus de rifque qu'elle fé plie on la drefte ,^ 
& entre chaque fept ou huit pièces ainfî drefl'Ses 
on met la barre de travers pour les empêcher de 
courber. Sans ces barres , les pièces poferoient les 
unes fur les autres , & plieroient ; quelquefois la 
glace eft fi grande , qu'on ne peut pas la dreffer ; 
alors on la retire de l'arche , on la prend fur une 
pelle , & on la met dans le fourneau. Le fourneau 
étant plein , on le bouche , on marge , & on le laiiTe 
refroidir , mais on a grand foin de tenir le fourneau 
dans une chaleur convenable; trop chaud, les pièces 
plieroient ; trop froid , elles fe couperoient difficile- 
ment avec le diamant , &: feroient trop fujettes à 
caffer : quand elles font froides on les retire , & oa 
les emmagafine. 
Il y a deux fortes de pontils ; le travers en étant 
un peu chaud , on les trempe dans le métal , :ls 
s'en couvrent , on les laiffe refroidir , puis on les 
attache à la pièce. 
Verreries en cryJîaL Les fours de ces verreries font 
ronds. Fqyqles plans & les profils. lis font faits en. 
maffâ ou avec de la brique préparée exprès ; leur 
intérieur & leur extérieur fontrevétusde briques or- 
dinaires : on voit par le profil qu'il y a trois voûtes , 
une plus bafiTe , qui eft le foyer où il y a une grille 
faite de terre , fur laquelle on place le bois à brûler ; 
& au lieu de tirer la braife par le tifonnier , on re- 
marque une petite porte au fond du foyer qui eft à 
cet ufage. C'eft par-là qu'on fait paffer la braife dans 
une cave , quand il y en a trop. Cette voûte eft 
percée d'une lunette qvii donne pafTage à la flamme 
dans la féconde voûte oii les pots font placés au- 
tour de la lunette. Cette féconde voûte eft pareille- 
ment percée d'une lunette qui donne pafTage à la 
flamme dans l'arche ou dans la troifieme voûte , 
dans laquelle on met recuire les marchandifes ; fi 
ceux qui conftruifent ces fours , fe fervoient de la 
méthode que nous avons expliquée dans la verrerie à 
bouteilles en charbon , pour faire & préparer leurs 
briques félon les voûtes de leur four , ils abrége- 
roient beaucoup leur travail dans la conftruclion ; 
car on peiit déterminer les dimenfions des mou- 
les , de manière qu'en n'auroit rien à tailler. On 
voit qu'au lieu de faire les faces du moule reftilignes , 
il faudroit qu'ils fuiviffent la courbure des voûtes , 
obfervant encore que les briques fe retréciflent , Se 
que par conféquent fi l'on veut avoir un four de fix 
piés en diamètre , il faut faire les moules comme 
pour un four de fix piés quatre pouces. 
On fait les pots à la main ou dans un moule. Ils 
ont ordinairement z piés i ou 3 pouces de largeur , 
fur 16 pouces de haut. 
Quoiqu'il y ait huit pots dans ces fours , on ne 
travaille qu'à deux , trois ou quatre , & cela félon 
les nombres des ouvriers qu'on a , & félon les mar- 
chandifes qu'on fait. Il y a deux ouvriers qui travail- 
lent dans le même pot , auquel il a deux ouvroirs, 
à-moins qu'on ne fafle de groiles pièces ; dans ce cas 
il n'y a qu'un ouvrier au même pot Les autres pots 
font pour fondre & raffiner la matière. A mefure 
qu'elle fe raffine & qu'on en a befoin , on la trafie 
d'un pot dans un autre avec la poche oula cueiUere, 
& cela fans la retirer du four. 
Trafier le verre ou le cryftal , c'eft prendre la po- 
chie oula cueillere, la tremper dans l'eau, fi elle eft 
fale , la laver & la plonger dans le cryflal liquide ; 
& quand fon baffin en eft plein , le renverfer dans les^ 
autres pots. 
Quand ce pot eft vuide , on le remplit derechef 
de fa fritte , pour êtr^s raffinée & tenue prête à être 
trafiée. 
Dans ces fours , qu'il y ait fix , fept à huit pots , il 
faut autant d'arcades qu'il peut y avoir de pots. C'eft 
par ces arcades qu'on fait entrer les pots dans le 
four, &non pas, comme dans les ^utxesv^rrmss, par 
r 
